216 Originalberichte gelehrter Gesellschaften. 



Eine Art von Gaze aus dünnen 0.08 — 0.125 mm quer messen- 

 den Fäden, aus Leinen bestehend. Die Leinenfasern vorwiegend 

 13—15 fi, seltener 11 — 16—20 fj dick, von 16 zu 28, 30, 48 (i, 

 Entfernung knotig querstreifig. 



Jod, ebenso Phloroglucin und Salzsäure bewirken keine Farben- 

 veränderung. Chlorjodzink färbt unter starker Quellung rasch 

 blau. 



No. 2. Bezeichnung : Fäden von? 



Gedrehte Doppelfäden 0.30 — 0.43 mm dick, Einzelfäden 0.16 — 

 0.2 mm dick, gedreht. Jeder derselben aus reinen Leinenfasern 

 hergestellt. Letztere 11— 20-- 30 |W- dick, englumig, durch Phloro- 

 glucin und Salzsäure nicht verändert, durch Jodlösung schwach 

 gegelbt. Chlorjodzink färbt rasch blau, wie bei No. 1. Querzonen 

 wie bei vorigem. 



No. 3. Bezeichnung: Specimen lini Egyptorum, VIL 

 saeculi. 



Es ist eine Art von Seidengaze, engmaschig, Foulard ähnlich, 

 aus reiner Seide gewebt. Ein Theil a. besitzt feinere, ein anderer 

 Theil b. derbere Beschaffenheit. 



a. Einfache, gedrehte Fäden von sehr grosser Regelmässigkeit 

 und Gleichheit, 0.07—0.12 mm dick. Die Seidenfasern 13—20— 

 22 fi, dick, stark angegriffen, brüchig, mit zahlreichen Rissen und 

 Spalten. 



b. Gedrehte Seidenfäden von ungleichem Durchmesser; die 

 gröberen haben 0.33—0.40 mm, die feineren 0.08—0.12 mm Durch- 

 messer. 



No. 4. Bezeichnung: Baumwollene starke Fäden V, an 

 der Seite Reste eines feinen Byssus. 



Eine Art von Quaste, Troddeln oder Fransen aus 0.8—1.9 mm 

 stark gedrehten Baumwollenfäden. Baumwollenfasern 24 — 33 fi 

 breit, theils gelb, theils braun gefärbt, zu entsprechend farbigen 

 Fäden obiger Stärke gedreht. 



Der seitli(;h anhängende gazeartige Byssus besteht aus ge- 

 drehten 0.084—0.1 mm dicken Seidenfäden. Seidenfasern 12 — 

 15 — 19 fji dick, blassbraun. 



No 5. Bezeichnung: Particula byssiantiocheni. 

 Eine Art von Cr^pe aus reinen 0.08—0.1 mm dicken, gedrehten 

 reinen Seidenfäden. Seidenfasern 11 — 12—14 — 16 /* dick. 



No. 6. Bezeichnung: Gelblicher Stoff. 



Ein grober Stoff, zerrissen und zerfetzt, seiner textilen Qualität 

 nach mit unseren heutigen Putzhadern übereinstimmend. 



Fäden ungleich dick, gröblich 0.3— 1.2 mm dick, locker gedreht 

 und daher leicht zerfallend, aus reinen Leinenfasern hergestellt. 

 Ffisern 7—12—16, seltener 19—25 /* dick. Alle 30-55—80 (ju 

 eine Querstreifung. 



No. 7. Bezeichnung: Parslini aegyptiaci, saec. V. 

 Eine Art von Gaze aus gedrehten, 0.126 — 0.17 mm dicken 

 Leinenfäden. Fasern 8 — 14 — 22 fjt, dick. 



